Source: http://doczz.fr/doc/6714409/mep-flex-fm
Timestamp: 2019-02-16 13:59:55+00:00
Document Index: 292020344

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 7', '§ 7', 'arrêt ', 'arrêt ', '§ 3', '§ 2', '§ 4', '§ 4', 'arrêt ', '§ 4', '§ 4', '§ 7', '§ 5', '§ 7']

Mep-Flex FM
Référence Avis Technique 5/14-2424
Annule et remplace l’Avis Technique 5/11-2188
Monocouche à base de PVC plastifié fixé mécaniquement à
de toitures manufacturé en
Technique Européen
ETA-05/0214
NF EN 13956
FR-76410 Tourville la Rivière (Seine-Maritime)
Tél. : 02 35 81 26 25
Fax : 02 35 81 97 97
Internet : www.meple.com
IS-Kibbutz Haogen (Israël)
FR-76410 Tourville la Rivière (Seine Maritime)
Vu pour enregistrement le 28 janvier 2015
 CSTB 2015
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 15 septembre 2014, la
demande relative au revêtement d’étanchéité de toitures Mep-Flex FM présenté par
la Société Meple. Le présent document, auquel est annexé le Dossier Technique
établi par le demandeur, transcrit l’Avis formulé par le Groupe Spécialisé n° 5
« Toitures, couvertures, étanchéités » sur les dispositions de mise en œuvre
proposées pour l’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi visé et dans les
conditions de la France européenne. Ce Document Technique d’Application ci-après
annule et remplace l’Avis Technique 5/11-2188.
Le procédé d’étanchéité monocouche apparent Mep-Flex FM, fixé
mécaniquement, utilise des feuilles manufacturées de PVC plastifié :
 De dimensions (feuilles de partie courante) :
- épaisseurs : 1,2 - 1,5 mm en terrasses inaccessibles, terrasses
techniques et zones techniques,
- largeurs : 1 m et 1,50 m,
Ce procédé est destiné à réaliser l’étanchéité :
 Des terrasses plates, toitures inclinées et courbes en climat de
 Des toitures-terrasses inaccessibles, avec chemins de circulation
associés à une feuille de renfort MEP-FLEX CC,
 Des toitures-terrasses techniques et/ou zones techniques (sans
chemin de nacelle) avec dallettes en béton sur un non-tissé, jusqu’à
une pente de 5 % au plus, ou une feuille de renfort MEP-FLEX CC;
 Système avec la feuille MEP-FLEX 12 d’épaisseur 1,2 mm, mis en
œuvre sur un support isolant en laine de roche d’épaisseur minimum
40 mm et de masse volumique minimum 150 kg/m3, sur tout support en acier profilé et non perforé - tout support continu non combustible d’une épaisseur minimum 10 mm, est classé BROOF(t3),
pentes de 0 à 10°, suivant le procès-verbal de classement du CSTB
n° RS05-198 du 3 février 2006 ;
œuvre sur un support isolant en PSE d’épaisseur 120 mm et de
masse volumique 21 kg/m3, sur TAN ou tout support continu non
combustible d’une épaisseur ≥ 10 mm, est classé BROOF(t3), pentes
de 0 à 10°, suivant le procès-verbal de classement du Warringtonfiregent n° 13952B du 21/12/2009 ;
 Les autres cas du système ne sont pas classés.
Vis-à-vis du feu intérieur
Les dispositions réglementaires à considérer sont fonction de la destination des locaux, de la nature et du classement de réaction au feu de
l’isolant et de son support.
Sur éléments porteurs :
Selon la réglementation sismique définie par :
 En maçonnerie, béton cellulaire autoclavé armé, bois et panneaux à
bois, isolés ou non isolés, et tôles d’acier nervurées isolées,
 Le décret n° 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité
du territoire français ;
 De pentes conformes aux normes NF P 80-204-1-1 (DTU 43.1) et
toujours  1 %, NF DTU 43.3 - NF DTU 43.4 - NF P 84-208
(DTU 43.5), et au Fascicule du CSTB 3502 d’avril 2004 « Cahier des
Prescriptions Techniques Communes de mise en œuvre des étanchéités de toitures par membranes monocouches synthétiques en
PVC-P non compatible avec le bitume » ;
 L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux
règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal ».
En travaux neufs ou de réfections, pose exclue au-dessus de locaux à
très forte hygrométrie ( W > 7,5 g/m3).
Le procédé fait l’objet d’une déclaration des performances établie par
le fabricant sur la base de la norme NF EN 13956 : 2014 et de
l’Agrément Technique Européen ETA 05/0214 utilisé en tant
qu’Évaluation Technique Européenne.
Les mandrins des rouleaux portent les inscriptions suivantes, sur une
étiquette : le type, la longueur, la largeur, l'épaisseur, la couleur, le
numéro de production et le code produit.
Chaque rouleau comporte en sous-face la date de fabrication et le
numéro de production.
Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné
des informations visées par le certificat dont il est titulaire.
Dans les lois et règlements en vigueur, les dispositions à considérer
pour les toitures proposées ont trait à la tenue au feu venant de l'extérieur et de l'intérieur.
Vis-à-vis du feu venant de l’extérieur
Le procédé peut être mis en œuvre, en respectant les prescriptions du
Dossier Technique sur des bâtiments de catégorie d’importance I, II,
III et IV, situés en zone de sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (modérée) et 4 (moyenne) sur des sols de classe A, B, C, D et E.
Prévention des accidents lors de la mise en œuvre ou
Elle peut être normalement assurée. Cependant la surface des membranes devient glissante lorsque humide.
Les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès de la Société
Meple SA. Les rouleaux de plus de 25 kg doivent être portés par au
moins 2 personnes.
Il n’existe pas de FDES mentionnée au paragraphe C1 du Dossier
Technique. Il est rappelé que les FDES et n’entrent pas dans le champ
d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé.
Le procédé permet de satisfaire à la réglementation concernant la
construction neuve ou de réfection. Il permet d’utiliser les isolants
supports admis dans le Dossier Technique sans limitation de la résistance thermique validée dans leurs Documents Techniques
d’Application respectifs.
Sur l’élément porteur TAN, le coefficient ponctuel du pont thermique
intégré des fixations mécaniques « fixation », des membranes
d’étanchéité fixées mécaniquement et/ou de son support isolant, doit
être pris en compte dans les calculs thermiques conformément aux
dispositions prévues dans le fascicule 4/5 des Règles Th-U.
Ce revêtement convient aus toitures plates inaccessibles, chemins de
circulation, et zones - terrasses techniques avec une pression admissible de 60 kPa.
Emploi en climat de montagne
Ce procédé d’étanchéité n’est pas revendiqué pour une utilisation en
Les classements de comportement au feu du procédé indiqués sont :
Emploi dans les régions ultrapériphériques
 Réaction au feu (euroclasse) : E pour la membrane MEP FLEX-12 ;
dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM).
5/14-2424
Les dispositions prévues permettent d’escompter un comportement
satisfaisant dans toutes les zones de vent et tous les sites (cf. Règles
NV 65 modifiées).
Il est rappelé qu’il appartient au maître d’ouvrage ou à son représentant de faire vérifier au préalable la stabilité de l’ouvrage dans les
conditions de la norme NF P 84-208 (réf. DTU 43.5) vis à vis des
risques d’accumulation d’eau.
Les systèmes de référence du procédé, selon l’e-Cahier du CSTB 3563
« Résistance au vent des systèmes d’étanchéités de toitures fixés
mécaniquement » de juin 2006, sont donnés au § 4.5 du Dossier
œuvre est faite par les entreprises d’étanchéité qualifiées.
condition, elle ne présente pas de difficulté particulière.
apporte son assistance technique sur demande de
Fabrication et contrôles
Effectuée en usine, elle comprend l'autocontrôle nécessaire.
L’utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté
(cf. paragraphe 2.1) et complété par le Cahier des Prescriptions
Techniques, est appréciée favorablement.
Jusqu’au 31 octobre 2021.
Dans le domaine d'emploi proposé, la durabilité du procédé MEP-FLEX
FM est satisfaisante.
Pour le Groupe Spécialisé n° 5
cf. les normes P 84 série 200 (réf. DTU série 43) et Fascicule du CSTB
3502 d’avril 2004. Ce revêtement peut être facilement réparé en cas
de blessure accidentelle.
Actuellement, le classement FIT ne s’applique pas aux revêtements
fixés mécaniquement.
Éléments porteurs en bois massif ou en
La mise en œuvre du procédé sur un support en bois, de panneaux de
contreplaqué, de panneaux de particules est possible, si le support est
constitué d’un matériau conforme au NF DTU 43.4 P1-2.
Pour les autres cas, le Document Technique d’Application du support à
base de bois doit indiquer les conditions de mise en œuvre du procédé
d’étanchéité : mode(s) de liaisonnement du revêtement sur le support,
choix des attelages de fixation mécanique, limite au vent extrême du
système selon les Règles NV 65 modifiées. En outre, dans le cas d’un
support en panneaux sandwiches, le Document Technique
d’Application précisera si l’ancrage doit se faire dans le parement
supérieur ou inférieur du système.
Attelages de fixations mécaniques
a) Il est rappelé que les attelages de fixations mécaniques des revêtements d’étanchéité fixés mécaniquement, et des isolants supports
fixés mécaniquement, doivent être du type « solide au pas » qui empêche, en service, le désaffleurement de la tête de l’élément de liaison
au-dessus de la plaquette lorsque la compression à 10 % de déformation de l’isolant support est inférieure à 100 kPa (norme NF EN 826).
a) Les rouleaux de plus de 25 kg doivent être portés par au moins
b) La présente révision a pris en compte les modifications suivantes :
- Intégration d’un nouveau système de référence à base d’un attelage
avec fût plastique : EGB 2C + ETANCOPLAST HP 82 x 40.
- mise à jour du Dossier Graphique du demandeur avec de nouvelles
solutions de relevés isolés sur acrotère béton.
c) L’attelage de référence à fût plastique est uniquement EGB 2C
Ø 4,8 mm ETANCOPLAST HP 82 x 40 utilisé uniquement dans les TAN
pleines. Pour les attelages à fût plastique, il n’y a pas de règles
Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5
Stéphane GILLIOT
Cette disposition est applicable aux travaux neufs, comme en travaux
À cet égard, dans le cas où il existerait une couche isolante existante,
et à moins que la contrainte en déformation à 10 % de déformation de
ce support isolant ne soit connue (norme NF EN 826), les attelages de
fixation à employer doivent être également de type « solide au pas ».
Les attelages conformes à la norme NF P 30-317 conviennent.
b) Le système MEP-FLEX FM doit être précédé d’une vérification systématique des valeurs d’ancrage des fixations envisagées dans le cas
de supports en :
- béton cellulaire autoclavé armé,
- bois et panneaux dérivés du bois,
conformément au CPT Commun de l’e-Cahier du CSTB 3563 de
c) L’usage de fixations mécaniques est exclu au-dessus de locaux à
très forte hygrométrie (
Préparation des éléments porteurs maçonnés
Comme pour tous les procédés de revêtements d'étanchéité synthétique, lorsque le pare-vapeur utilisé est synthétique, les DPM doivent
prévoir pour l'élément porteur un « aspect lissé » du béton tel que
prescrit par la norme NF P 18-201 (référence DTU 21). Si l’aspect n’est
pas lissé, il est nécessaire de mettre en place une couche de séparation mécanique (feutre 300 g/m2).
Le procédé Mep-Flex FM, bénéficiant de l’Agrément Technique Européen ETA-05/0214, est un revêtement d'étanchéité monocouche, fixé
mécaniquement, apparent, pour travaux neufs et réfections de toitures
plates, inclinées et courbes sur éléments porteurs en maçonnerie
(pente  1 %), en béton cellulaire autoclavé (pente  1 %), tôles
d'acier nervurées ou en bois et panneaux à base de bois, conformes
par ailleurs aux normes P 84 série 200 (DTU série 43) , au Fascicule du
CSTB 3502 d’avril 2004, ou à leurs Avis Techniques particuliers.
Les fixations mécaniques sont mises en œuvre en lisière recouverte et
en lignes intermédiaires avec pontage selon la zone de vent.
La largeur maximale est de 1,50 m. L'épaisseur est de 1,2 mm (MEPFLEX 12) ou de 1,5 mm (MEP-FLEX 15). Le recouvrement est de
100 mm avec largeur minimale de soudure de 30 mm en tous points.
La distance entre lignes de fixation est de 1,40 m maximum.
Le coloris standard disponible est : gris clair (RAL 7030).
Les autres coloris possibles, sur commande, sont : vert (RAL 6011),
rouge (RAL 8004), gris anthracite (RAL 7016).
Elle est assurée par des entreprises d'étanchéité qualifiées et formées
par la Société Meple SA dans les conditions suivantes :
 La formation obligatoire de la main d'œuvre au cours de stages
spécialisés qui porte sur la réalisation des soudures sur membranes
PVC-P, le contrôle des soudures et les diverses techniques de mise
en œuvre. Ces stages ont lieu aux écoles de pose Meple SA à Tourville-la-Rivière (76, Seine Maritime) ou IKO Europe à Anvers (Belgique) ;
 Des stages complémentaires pouvant être aussi organisés dans tous
les dépôts sous enseigne Roofmart ;
 Un monitorat sur chantiers en complément de la formation précitée
lors de la réalisation de premiers chantiers ;
Cadre d'utilisation en revêtement apparent
sur toitures inaccessibles, techniques ou
avec zones techniques
cf. tableau 1.
Prescriptions relatives aux éléments
porteurs et supports
Les éléments porteurs et les supports sont conformes aux prescriptions
des normes P 84 série 200 (référence DTU série 43), du Fascicule du
CSTB 3502 d’avril 2004, ou des Documents Techniques d’Application
les concernant. Les supports, destinés à recevoir les revêtements
d'étanchéité, doivent être stables et plans, présenter une surface
propre, libre de tous corps étrangers et sans souillure d'huile, plâtre,
hydrocarbures, etc.
Éléments porteurs et supports en
Sont admis les éléments porteurs et supports en maçonnerie conformes à la norme NF P 10-203, référence DTU 20.12, à l'exception
des formes de pente en béton lourd ou léger, des voiles précontraints,
des voiles minces préfabriqués, des corps creux avec ou sans chape de
répartition, des planchers à chauffage intégré, des planchers comportant des distributions électriques noyées, et les planchers de type D
définis dans la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
La préparation des supports et le pontage des joints, précédant la pose
de l'écran pare-vapeur en cas d'isolation thermique, sont effectués
conformément aux prescriptions de la norme NF P 84-204, référence
DTU 43.1, du Fascicule du CSTB 3502 d’avril 2004, et des Documents
Techniques d’Application. Les pontages sont réalisés avec une bande
de MEPALU SPP de largeur 20 cm, face aluminium contre le support.
Éléments porteurs et supports en dalles de
béton cellulaire autoclavé armé
 Un certificat de soudeur agréé nominatif, reconductible annuellement est remis à chaque applicateur ayant fait la preuve de ses capacités professionnelles.
Ils doivent être conformes à leurs Avis techniques particuliers. On se
reportera à ce document, notamment, pour le traitement des joints et
la constitution des pare-vapeur en cas d'isolation thermique complémentaire.
Meple SA fournit une assistance technique aux entreprises qui en font
la demande, notamment dans le cas du calcul de densité des fixations.
Destination et domaine d’emploi
Le procédé est employé en climat de plaine dans les zones 1, 2, 3 et 4
tous sites de vent selon Règles NV 65 modifiées, en toitures inaccessibles plates, inclinées ou courbes, terrasses techniques ou à zones
techniques, en travaux neufs et travaux de réfection.
Les règles et clauses des normes P 84 série 200 (référence DTU série 43), non modifiées par le présent Dossier Technique, et celles du
Fascicule du CSTB 3502 d’avril 2004, sont applicables.
Les Avis Techniques des dalles de béton cellulaires ainsi que le CPT
« panneaux isolants non porteurs supports d’étanchéité mis en œuvre
sur éléments porteurs en tôles d’acier nervurées dont l’ouverture
haute de nervure est supérieure à 70 mm, dans les départements
européens » (e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009) sont également applicables.
Le procédé n'est pas applicable sur les supports dont les locaux sousjacents sont classés en très forte hygrométrie.
Le tableau 1 résume les conditions d'utilisation. Leur emploi doit prendre en compte les règles propres aux éléments porteurs et aux panneaux isolants supports qui pourraient restreindre le domaine
L’entretien des toitures est celui prescrit par les normes P 84 série 200
(DTU série 43), et le Fascicule du CSTB 3502 d’avril 2004.
Éléments porteurs en tôles d'acier
Sont admis les éléments porteurs en tôles d’acier nervurées (pleines,
perforées ou crevées) conforme à la norme NF DTU 43.3 ou bénéficiant
d’un Document Technique d’Application particulier pour cet emploi.
Sont également admis les éléments porteurs en tôles d’acier nervurées
conformes au e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009 « Panneaux
isolants non porteurs supports d’étanchéité mis en œuvre sur éléments
porteurs en tôles d’acier nervurées dont l’ouverture haute de nervure
est supérieure à 70 mm, dans les départements européens ».
Éléments porteurs et supports en bois et
Sont admis les éléments porteurs et les supports traditionnels en bois
massif et les panneaux à base de bois conformes aux prescriptions de
la norme NF DTU 43.4. Sont également admis les supports bois non
traditionnels (panneaux composites sandwiches…) bénéficiant d’un
Document Technique d’Application pour cet emploi.
Le revêtement d'étanchéité n'apporte pas de limite à la résistance
thermique utile des supports isolants.
Sont admis les panneaux isolants mentionnés dans le tableau 1 dans
les conditions de leur Document Technique d’Application particulier
pour l'emploi considéré et, provisoirement, dans les conditions de leur
emploi comme support d'un revêtement d'étanchéité apparent.
Le tableau 2 s'applique au choix et au principe de mise en œuvre de
l'écran pare-vapeur.
En cas de blessure accidentelle, la membrane peut être facilement
réparée par soudage d'une pièce appropriée selon la technique utilisée
pour la jonction des feuilles.
Cas du relevé avec pare-vapeur bitumineux
sur support maçonnerie et béton cellulaire
autoclavé armé
Cf. figures 12 à 15.
Dans le cas d'un pare-vapeur bitumineux sur élément porteur en
maçonnerie ou béton cellulaire autoclavé armé, il est prévu un relevé à
l'aide d'une bande auto-adhésive en butyle, type MEPS BAND ALU dont
l'aile horizontale vient en recouvrement de 6 cm au minimum sur le
pare-vapeur (adhérent sur au moins 50 cm au droit des reliefs et
émergences) et l'aile verticale dépassant d'au moins 6 cm la face
supérieure du panneau isolant. Un adhésif double face butyle, défini au
§ 7.21, est déposé entre le MEPS BAND ALU et la sous-face de la
membrane d’étanchéité de la partie courante (surfaces sèches et
propres). L’interposition d’un écran n’est pas obligatoire.
Cas du relevé avec pare-vapeur polyéthylène
Cf. figures 28 et 28 bis.
Le support maçonné sera conforme à la norme NF P 18-201 (référence
DTU 21) et sera à parement soigné, aspect fin et régulier ; dans le cas
contraire, un écran de séparation mécanique est ajouté.
a) Un adhésif double face butyle, défini au § 7.21, est déposé entre
pare-vapeur et support, entre pied de relevé et fixation mécanique, puis le pare-vapeur est rabattu sur l’isolant. Un second adhésif double face butyle est déposé entre le pare-vapeur et la
sous-face de la membrane d’étanchéité de la partie courante (surfaces sèches et propres).
Dans le cas de relevés de hauteur < 500 mm, possibilité de remontée du pare-vapeur sur le relevé, jusqu’à l’arrêt en tête, maintenu
temporairement par un adhésif double face butyle, puis fixé avec la
membrane d’étanchéité et l’arrêt en tête.
b) Traitement des angles :
Angles rentrants : le pare-vapeur est replié et les plis jointoyés à l’aide de l’adhésif double face butyle,
Angles sortants : le pare-vapeur est découpé en pièces assemblées avec l’adhésif double face butyle.
Mise en œuvre de l'isolant
Les panneaux isolants sont mis en œuvre préalablement en un ou
plusieurs lits selon les dispositions de leurs Documents Techniques
d’Application particuliers.
Lorsque la compression à 10 % (norme NF EN 826) des isolants supports est inférieure à 100 kPa, les attelages des fixations mécaniques
doivent être de type « solide au pas » qui empêchent en service le
désaffleurement de la tête de l’élément de liaison au dessus de la
plaquette. Les attelages conformes à la norme NF P 30-317 conviennent.
Supports constitués par d'anciens
Ce sont d'anciennes étanchéités, type asphalte, multicouche traditionnel, revêtement à base de bitume modifié ou membranes synthétiques
pouvant être sur différents supports (bois - panneaux à base de bois,
maçonnerie, béton cellulaire, isolants sur les trois éléments porteurs
précités et sur acier).
Les critères de conservation et de préparation de ces anciennes étanchéités pour leur réemploi, comme support ou comme écran parevapeur, sont définis dans la norme NF P 84-208, référence DTU 43.5.
Toutefois, les films métalliques d'autoprotection n'ont pas à être déposés en partie courante. Les relevés anciens sont déposés.
Dans le cas d'un ancien revêtement sous protection rapportée, la
réfection sur cet ancien revêtement conservé se fera obligatoirement
sur un panneau isolant répondant aux prescriptions du § 3.6, avec des
attelages solides au pas si la compression à 10 % (norme NF EN 826)
des isolants supports est inférieure à 100 kPa ou si celle-ci n’est pas
spécifiée dans les Documents Particuliers du Marché.
Prescriptions relatives aux revêtements
La composition est indiquée tableau 1, § 2.2.
La membrane est appliquée selon le système, comme dit ci-dessous,
joints à recouvrements d'au moins 10 cm soudés.
cf. figures 4 et 5.
Les feuilles sont déroulées planes et sans tension à recouvrements
longitudinaux de 10 cm. Une ligne repère, tracée sur la feuille, guide le
recouvrement. Les recouvrements transversaux sont de 5 cm, décalés
entre eux d'au moins 30 cm, car les jonctions en croix sont interdites
et seules les jonctions en T sont admises. Lors de la superposition des
trois feuilles, les lisières sont chanfreinées (par exemple, avec le bec
de l'appareil à air chaud) pour éviter la formation de canaux capillaires.
Les feuilles d'étanchéité MEP-FLEX 12 ou MEP-FLEX 15 s'assemblent
entre elles de façon homogène et étanche à l'air chaud ou au solvant
PVC MEP-FLEX si l'encombrement de l'appareil de soudure à l'air chaud
ne permet pas d'accéder au joint à souder. La largeur de soudure
effective est  30 mm en tout point. Les surfaces à assembler doivent
être sèches, propres, exemptes de résidus de colles.
La soudure s'effectue en passant la buse à air chaud entre les bords à
assembler et en progressant lentement. La température de l'air distribué doit être réglée pour que, à la vitesse de progression pratiquée, il
n'y ait ni combustion du matériau (qui se manifesterait par un dégagement de fumée noire), ni fusion insuffisante. La largeur de soudure
effective est  30 mm en tout point.
Conformément au Fascicule du CSTB 3502 d’avril 2004, avant chaque
reprise de chantier, il est procédé à un essai de soudure avec contrôle
destructif par pelage manuel sur échantillon afin de déterminer les
bons réglages du matériel de soudure (température, vitesse, alimentation électrique…).
Assemblage par soudure chimique par solvant
PVC MEP-FLEX
Il est utilisé pour les soudures sur accessoires en PVC rigide ou entre
feuilles lorsque l'encombrement de l'appareil à air chaud empêche son
La largeur minimale de la soudure chimique est de 40 mm.
Le solvant PVC MEP-FLEX peut s’utiliser à une température d'air ambiant au moins > + 5 °C et une humidité relative < 85 %. Si ces
conditions ne sont pas réunies, les surfaces à assembler doivent être
préchauffées à l'air chaud. L’emploi du solvant est subordonné au
respect des consignes d'hygiène et de sécurité du travail.
Le solvant PVC MEP-FLEX est introduit entre les surfaces à assembler
avec un pinceau plat. La soudure se fait par dissolution superficielle du
matériau. Il est interdit de diluer le solvant PVC MEP-FLEX au moyen
d'eau ou d'un autre solvant.
Toutes les soudures doivent être soigneusement contrôlées avec une
pointe sèche (ou similaire) que l'on déplace le long de la jonction après
refroidissement ou évaporation du solvant (au moins 6 heures). Les
défauts sont notés au passage, puis réparés à l'aide d'une pièce soudée de membrane de forme adaptée.
Elle n’est pas obligatoire pour toutes les jonctions. Elle est conseillée
en tant que matérialisation de l’autocontrôle du chantier par
Elle est par contre nécessaire esthétiquement pour cacher la tranche
grise des feuilles colorées.
Elle est obligatoire en fond de noue à pente nulle.
Elle est réalisée par application d’un cordon de PVC liquide MEP-FLEX
que l’on dépose, après évaporation complète du solvant éventuel, à
raison de 10 à 15 g/ml le long de la jonction à l’aide d’un flacon applicateur avec embout, après autocontrôle et le jour même.
Pose du revêtement en partie courante
Les attelages de fixations admis sont indiqués dans le tableau 3.
Le bord de la plaquette doit être au minimum à 1 cm du bord du lé.
Dans le cas d'utilisation de plaquettes métalliques de dimensions
autres que celle du système de référence (82  40  1,0 mm)
(cf. § 4.51), il sera vérifié que la condition ci avant et que la largeur
minimale de soudure soient respectées, pour ce faire le recouvrement
sera augmenté si cela est nécessaire.
Dans le cas d’utilisation d’attelages avec fût plastique, il n’y a pas
d’autre possibilité que d’utiliser le système de référence (cf. Annexe
sont de type solide au pas. Ceux conformes à la norme NF P 30-317
conviennent et sont renseignés dans leur fiche technique.
Fixations en lisière
cf. figures 1,3 et 7.
La feuille MEP-FLEX 12 ou MEP-FLEX 15 est déroulée à sec sur le
support. Elle est fixée mécaniquement en lisière du lé. Lorsque l'élément porteur est une tôle d'acier nervurée, la feuille est déroulée
perpendiculairement aux nervures. Le recouvrement, entre lés adjacents, est de 10 cm dans le sens longitudinal et de 5 cm dans le sens
transversal. La fermeture des jonctions s'effectue par soudage selon
Dans le cas de fortes densités de fixations, il pourra être utilisé des
rouleaux découpés sur site.
Le bord de la plaquette est aligné sur la ligne de points située à 5 cm
du bord du lé, en positionnant la plaquette entre cette ligne et le bord
du lé.
 Le tableau 5b pour les toitures à versants courbes.
Attelage admis avec plaquette à fût plastique
L’effort admissible par fixation du système admis a été déterminé
conformément au § 4.1 (1er Cas) du Cahier des Prescriptions Techniques « Résistance au vent des systèmes d’étanchéités de toitures
fixés mécaniquement » du e-Cahier du CSTB 3563, à partir de la
Fixations en ligne intermédiaire
Wadmsr = Wadm
cf. figures 2 et 8.
Les fixations mécaniques sont alignées en pleine feuille, les bandes de
pontage MEP-FLEX 12 ou MEP-FLEX 15, de largeur de 150 mm, recouvrent les lignes de fixations. Elles sont arrêtées avant le bord transversal de la feuille de partie courante et elles sont soudées, sur le
revêtement de partie courante, longitudinalement et transversalement.
Mise en œuvre des rives, des émergences
Les zones de toiture, soumises aux actions locales majorées de dépression due au vent (cf. le CPTC, Fascicule du CSTB 3502 d'avril
2004), sont traitées avec un intervalle réduit entre fixations.
Les zones concernées sont indiquées au tableau 4.
Densité et répartition des fixations en
partie courante, rives et angles
La densité de fixations est calculée en fonction de la zone et du site de
vent par référence :
 Aux Règles NV 65 modifiées, en vent extrême, pour des bâtiments
courants fermés, à versants plans dont les dimensions respectent
les proportions suivantes, qui conduisent à un coefficient d'élancement = 1 :
h  0,5 a
f  0,5 h
b = largeur ;
 Á la localisation en toiture ;
 Au CPT « Résistance au vent des systèmes d’étanchéités de toitures
fixés mécaniquement » (e-Cahier du CSTB 3563).
La densité de fixations n'est jamais inférieure à 3 u/m² et
l’espacement entre axes de fixations est toujours ≥ 18 cm. Ceci peut
amener à mettre en œuvre des lignes de fixations intermédiaires. Les
règles d’adaptation sont définies dans l’annexe A.
sur élément porteur en tôles d’acier nervurées d’épaisseur nominale
0,75 mm, pour une fixation de référence dont la résistance caractéristique Pkft est  1 350 N et conformément l’ATE n° 05/0214,
soit Wadmsr = 472 N/fixation.
avec un attelage de fixation constitué d’une vis métallique EGB 2C
Ø 4,8 et d’un fût plastique polyamide PA6 ETANCOPLAST HP 82 x 40
solide au pas, dont la résistance caractéristique (Pkft) est au moins
égale à 1 350 N, sur élément porteur en tôle d’acier nervurée à plage
pleine de 0,75 mm d’épaisseur de la Société LR ÉTANCO, basée au
Pecq (78).
Les tableaux 6 récapitulent ces calculs dans des conditions simplifiées,
qui prennent en compte une charge dynamique admissible par fixation
Wadm = 472 N/fixation sur éléments porteurs en tôles d'acier nervurées, d'épaisseur nominale 0,75 mm, pour une fixation de référence
dont la résistance caractéristique est au moins égale à 1 350 N (Pkft)
sur le même élément porteur.
La densité, l’entraxe et le nombre de lignes de fixations sont donnés
 Le tableau 6a pour les toitures à versants plans ;
 Le tableau 6b pour les toitures à versants courbes.
Adaptation aux autres éléments porteurs
ou autres attelages de fixation mécanique
Pour d’autres éléments porteurs ou d’autres attelages de fixation
mécanique avec plaquette métallique de résistance plus faible,
l’adaptation sera faite conformément au CPT « Résistance au vent des
systèmes d’étanchéités de toitures fixés mécaniquement » (e-Cahier
du CSTB 3563) avec l’assistance technique de la Société Meple SA.
Pour les attelages avec fût plastique, il n’y a pas d’adaptation possible.
Fermeture provisoire de chantier
Cas des T.A.N. à ouverture haute de nervure > 70 mm
cf. figures 24 – 25.
Dans le cas d’éléments porteurs en T.A.N. dont l’ouverture haute de
nervure est > 70 mm (et ≤ 200 mm), un espacement entre 2 fixations
restreint jusqu’à 12 cm peut être appliqué, s’il est entouré
d’espacement de 18 cm. Lorsqu’une fixation tombe dans une ouverture
haute de nervure, celle-ci est reportée sur la plage précédente, tout en
conservant ensuite l’espacement théorique de pose des attelages de
En fin de journée ou, en cas d'arrêt inopiné pour cause d'intempéries,
l'ouvrage et la couche isolante sont mis hors d'eau par une bande de
chape soudable liaisonnant la membrane avec le premier élément
adhérent à l'élément porteur dans le cas de travaux neufs ou de réfections.
Attelage de référence avec plaquette
L’effort admissible par fixation du système de référence a été déterminé conformément au § 4.2 (2ème Cas) du Cahier des Prescriptions
Techniques « Résistance au vent des systèmes d’étanchéités de toitures fixés mécaniquement » du e-Cahier du CSTB 3563, à partir de la
Wadmsr =
Wadm  CT
- Wadm : charge admissible par fixation de l’ATE n° 05/0214,
- CT : coefficient de température, avec CT = 0,85,
- m : coefficient de correction, m = 0,8,
Wadmsr = 558 N
avec un un attelage de fixation de référence constitué d’une vis
IR2 4,8 et d’une plaquette métallique IR 82 x 40 x 1 mm solide au pas,
dont la résistance caractéristique (Pksr) est au moins égale à 1 320 N,
sur élément porteur en tôle d’acier nervurée à plage pleine de 0,75
mm d’épaisseur de la Société SFS Intec, basée à Valence (26).
À la reprise des travaux la partie de la membrane MEP-FLEX en contact
avec la chape soudable est découpée.
cf. figures 5 et 9 à 17.
Les feuilles de partie courante sont relevées le long du relief de
quelques centimètres ( 5 cm).
La nature du support (réhabilitation) ou son aspect (état de la maçonnerie par exemple) peuvent justifier la pose d'un écran de séparation
mécanique (ÉCRAN SM 300) ou chimique (ÉCRAN SM 300, ÉCRAN SC
200 ou VOILÉCRAN 100).
Les hauteurs de relevés sont celles prescrites par les normes
NF P 10 203 (référence DTU 20.12 P1), NF P 84 série 200 (réf. DTU
série 43 P1 y compris la norme NF P 84-208 (réf. DTU 43.5 P1)) et par
le Fascicule du CSTB 3502 d’avril 2004, dans chaque cas. Les règles
d'utilisation des costières métalliques, selon ces normes - DTU et
Fascicule du CSTB 3502, s'appliquent également.
Dans tous les cas, un dispositif écartant les eaux de ruissellement,
conforme à ces normes - DTU - Fascicule du CSTB 3502 ou à un Avis
Technique dans le cas de bandeaux préfabriqués et de bandes portesolin métalliques, est obligatoire en tête des relevés.
Les tableaux 5 récapitulent ces calculs dans des conditions simplifiées,
Wadmsr = 558 N/fixation sur éléments porteurs en tôles d'acier nervurées, d'épaisseur nominale 0,75 mm, pour une fixation de référence
dont la résistance caractéristique est au moins égale à 1 320 N (Pksr)
Les relevés utilisent les feuilles MEP-FLEX 12 ou MEP-FLEX 15 en
bandes distinctes des feuilles de la partie courante. Les feuilles MEPFLEX 15 NA, non armées, peuvent être utilisées pour habiller les
angles rentrants et sortants et de formes contournées. Les feuilles de
relevés se recouvrent entre elles de 5 cm au moins, soudées sur 3 cm
au minimum (voir § 4.2) avec finition éventuelle et recouvrent la
partie courante par un talon de 10 cm au moins, soudé sur 3 cm au
Dans le cas de hauteurs courantes ( 20 cm), les relevés sont généralement libres, fixés mécaniquement en tête ou soudés en tête, sur une
 Le tableau 5a pour les toitures à versants plans ;
tôle plastée MEP-FLEX (largeur 5 cm), elle-même fixée mécaniquement.
Cas des relevés non isolés thermiquement
 Entre 20 et 50 cm, la fixation mécanique en tête est complétée par
un collage en plein ou ponctuel ou par une fixation linéaire intermédiaire (sur tôle plastée) lorsque la hauteur du relevé présente un
risque de battement au vent ;
 Au delà de 50 cm (cf. figure 8), la feuille de relevé doit être collée
en plein à la colle MEP-FLEX RLV (double encollage à raison de 150
g/m²/face) ou ponctuellement, ou fixée linéairement tous les 50 cm
pour éviter le battement au vent. La feuille est fixée en tête comme
Cas des relevés isolés thermiquement
Dans le cas de reliefs isolés, les panneaux isolants thermiques sont mis
en œuvre conformément à leurs Documents Techniques d’Applications.
Dans le cas d’acrotères en béton, les relevés isolés peuvent être réalisés conformément au CPT commun « Isolation thermique des relevés
d’étanchéité sur acrotère béton des toitures inaccessibles, techniques,
terrasses et toitures végétalisées sur élément porteur en maçonnerie », e- Cahier du CSTB 3741 de novembre 2013 (figures 29 et 30).
une fixation linéaire intermédiaire (sur tôle plastée) lorsque la hauteur du relevé présente un risque de battement au vent ;
 Au delà de 50 cm (cf. figure 29), la feuille de relevé doit être fixée
linéairement tous les 50 cm pour éviter le battement au vent. La
feuille est fixée en tête comme ci-dessus.
Angles et coins de relevés
On utilise en finition des pièces spéciales préformées, angles rentrants
ou sortants MEP-FLEX (figure 18), ou façonnées avec la feuille non
armée MEP-FLEX 15 NA.
Fixations en pied de relief
En pied de relief et d'émergences, le revêtement reçoit une rangée
complémentaire de fixations (qui ne sont pas comptées dans le calcul
de densité moyenne), espacées de 0,30 m environ. Ces fixations
traversent généralement la costière et l'on doit utiliser des vis d'une
capacité de perçage 2  1 mm. Elles sont recouvertes par le talon du
relevé. Le recouvrement soudé doit dépasser les plaquettes d'au moins
Elles sont réalisées de manière identique aux parties courantes.
Évacuations des eaux pluviales, trop-pleins,
Chemins de circulation, terrasses et zones
techniques (MEP-FLEX CC)
Les chemins de circulation, les terrasses techniques et les zones techniques sont matérialisés par une feuille MEP-FLEX CC. Cette feuille est
pointée en partie centrale par soudure à l'air chaud. Elle est soudée en
périphérie sur le revêtement MEP-FLEX.
Dans le cas de pente inférieure ou égale à 5 %, on peut utiliser des
dallettes préfabriquées en béton posées sur un non-tissé synthétique
de 300 g/m2, à recouvrement de 10 cm au minimum.
Feuilles MEP-FLEX
Les feuilles MEP-FLEX 12, MEP-FLEX 15 et MEP-FLEX 15 NA sont produites par superposition de 2 feuilles individuelles calandrées (épaisseur de chaque feuille : 2 fois 0,6 mm ou 2 fois 0,75 mm), composées
chacune d'un mélange de chlorure de polyvinyle, de plastifiant phtalate, de stabilisants thermiques, de charges minérales, d'adjuvants
(lubrifiants, anti-UV, pigments) et d'une armature grille de polyester
située à la moitié de l'épaisseur pour les feuilles MEP-FLEX 12 et MEPFLEX 15.
La feuille comporte deux repérages matérialisés par deux lignes de
points : 100 mm (recouvrement) et 50 mm (positionnement du bord
de la plaquette).
Identification de l'armature :
- grille de polyester
: 1 100 dtex
: 3 fils par cm
:  100 g/m²
: > 1 000 N/50 mm
: > 14 %
Composition spécifiée, présentation et utilisation des
cf. tableau 7.
Caractéristiques des feuilles MEP-FLEX
cf. tableau 8.
Les feuilles MEP-FLEX sont conformes au Guide UEAtc PVC-P de décembre 2001 (e-cahier du CSTB 3539 de janvier 2006).
Les mandrins des rouleaux portent une étiquette adhésive où figurent
le type, la longueur, la largeur, l'épaisseur, la couleur, n° de production, le code produit et le marquage CE.
cf. figures 19, 20 et 21
numéro de production permettant de retrouver toutes les données de
fabrication et d'autocontrôle.
Les naissances des entrées d'eaux pluviales sont réalisées soit par :
 Habillage sur site de la platine métallique à l'aide de MEP-FLEX 15
NA collé à la colle MEP-FLEX RLV (double encollage à raison de
150 g/m²/face) ;
 EEP de type siphoïde sous Document Technique d’Application.
Les sections des EEP doivent être conformes aux normes P 84 série
200, DTU série 43 P1, concernée.
Les trop-pleins sont réalisés par :
150 g/m²/face) .
Les pénétrations sont réalisées par :
NA collé à la colle MEP- FLEX RLV (double encollage à raison de
150 g/m²/face).
cf. figures 22 et 23
Les joints de dilatation sur costières métalliques sont traités comme
des relevés (cf. figure 22) Les joints de dilatation sur costière béton
sont traités selon le principe des acrotères. La partie active du joint de
dilatation est pontée à l'aide d'une bande de Mep-Flex 15 NA
(cf. figure 23).
Les feuilles sont enroulées sur mandrins. Les rouleaux sont livrés
couchés sur palette. Les rouleaux déballés doivent être stockés à plat,
sur une surface sèche et exempte d'aspérités.
Les membranes MEP-FLEX sont fabriquées selon les caractéristiques
définies dans le Contrat Qualité signé par Meple SA et Haogenplast ltd.
Les contrôles sur matières premières, sur ligne en continu et sur produits finis sont faits conformément à la norme EN 13956 et au Guide
technique UEAtc de décembre 2001.
Les contrôles de fabrication des feuilles sont communiquées à/et contrôlées par Meple SA.
L’usine fait l’objet d’une certification ISO 9001 : 2000 délivrée par The
Standards Institution of Israël sous le n° IL-28813.
Il convient de prévoir des matériels adaptés pour la manutention des
rouleaux de plus de 25 kg.
Il existe à cet effet des fourches avec poignées de levage pour la
répartition de la charge sur 2, 3 ou 4 personnes en fonction du poids
des rouleaux (non fournis par Meple SA).
Autres matériaux en feuilles
 Soit conforme aux prescriptions des normes P 84 série 200, DTU
série 43, utilisant :
- Écrans vapeur :
a) MEPS 25 ou MEPS 25 PV/SPP (cf. DTA Meps Soudable), conformes à la norme NF P 84-204-1-2, référence DTU 43.1, Sd ≥
242 m ;
b) EVAL : barrière à la vapeur aluminium-bitume conforme à la
norme NF P 84-310 et au DTA Meps Soudable, Sd ≥ 2436 m ;
c) EVALACIER : barrière à la vapeur aluminium-voile de verre
conforme à la norme CC2 du NF DTU 43.3 et au DTA Meps Soudable, Sd ≥ 100 m ;
d) MEPALU SPP conforme à la norme NF P 84-204-1-2, référence
DTU 43.1 et au DTA Meps Soudable, Sd ≥ 2436 m.
e) TURBO STICK ALU, avec sous-face et lisière auto-adhésives,
conforme au DTA Meps Adhésif SI, Sd ≥ 1840 m ;
- Couches de diffusion, PERFO ARDOISE ou PERFO SOUDABLE,
conformes à la norme NF P 84-204-1-2, référence DTU 43.1 ;
 Soit film polyéthylène conforme à la norme NF EN 13984 et bénéficiant d’un marquage CE concernant l’emploi en pare-vapeur, épaisseur 300 m, coefficient   570 000 et Sd ≥ 171 m (soit
perméabilité  1,1 x 10 –6 mg/Pa/h/m).
Jointoiement entre lès et liaisonnement sur maçonnerie par Bande
auto-adhésive Butyle 12 (largeur 12 mm - épaisseur 2,5 mm) ou 25
(largeur 25 mm – épaisseur 1,5 mm).
Écrans de séparation mécanique ou chimique
 ÉCRAN SM 300 : non-tissé synthétique de 300 g/m pour écran de
séparation mécanique sur maçonnerie ou tout autre support rugueux et pour écran de séparation chimique dans le cas de réfection
sur ancien revêtement.
- composition : non-tissé de fibres polyester et polypropylène
thermofixées et imputrescibles,
- épaisseur : 1,7 mm,
- dimensions : rouleau de 2 m x 50 m,
- poinçonnement statique (NF EN ISO 12236) :  0,90 kN ;
 ÉCRAN SC 200 : non-tissé synthétique de 200 g/m² pour écran de
séparation chimique sur isolants surfacés bitume et autres isolants
incompatibles chimiquement avec le PVC-P.
- composition : non-tissé de fibres polyester,
- épaisseur : 1,3 mm,
- dimensions : rouleau de 2 m x 100 m,
- poinçonnement statique (NF EN ISO 12236) : > 0,50 kN ;
 VOILÉCRAN 100 : voile de verre 100 g/m² pour écran de séparation
chimique sur support bois et panneaux à base de bois ou sur isolant
polystyrène et pour écran anti-poussières sur panneaux de perlite
expansée (fibrée).
 Raccord entre les deux tôles plastées réalisé avec une bande de
MEP-FLEX 15 NA de 15 cm de largeur.
Angles préfabriqués MEP-FLEX
cf. figure 18
Pièces injectées à partir de PVC-P non armé, d'épaisseur 1,5 mm,
utilisées comme finition de l'étanchéité des angles (rentrants et sortants) lors de la mise en œuvre des membranes d'étanchéité MEPFLEX.
Colle MEP-FLEX RLV
À base d'élastomère synthétique.
: 150 g/m2/face
Stockage : 1 an dans emballage d'origine et dans local tempéré.
Conditionnement : bidon de 1 - 4,5 - 25 litres.
Cette colle est destinée au collage des membranes MEP-FLEX pour les
relevés sur supports tels que maçonnerie, bois - panneaux à base de
(pour pare-vapeur et isolants thermiques)
 ADEROSOL (IKOpro Primaire Bitume): enduit d'imprégnation à froid
conforme aux normes-DTU série 43 ;
 ADEROSOL SR (IKOpro Primaire Bitume SR): enduit d'imprégnation
à froid, séchage rapide, conforme aux normes NF-DTU série 43 ;
 IKOpro primaire ECOL’eau : enduit d’imprégnation à froid sans
solvant conforme aux normes P 84 série 200-1-2 (réf. DTU série
43 P1-2) ;
 EAC MEPS : enduit d’application à chaud, exempt de bitume oxydé
(cf. DTA Meps Soudable) ;
 IKOpro Colle Bitume ISOMASTIC : colle bitumineuse à froid
(cf. Document Technique d’Application Meps Soudable) ;
 IKOpro Colle PU : colle polyuréthanne à froid (cf. DTA Meps Adhésif
 MEPS BAND ALU : Bande auto-adhésive à froid avec feuille d'aluminium en surface et liant en butyle. La sous-face est protégée par un
papier siliconé. Largeur ≥ 25 cm, épaisseur 0,8 mm ;
 Rouleau de 0,825 m  10 m.
Tôle plastée MEP-FLEX
: + 15 °C
- temps ouvert
 Bande autoadhésive Butyle : cf. § 7.21.
Chemin de circulation MEP-FLEX CC
: 8 000 mPa.s
- température minimum d'utilisation
Bandes de MEP-FLEX 12 ou 15 de largeur 150 mm.
 Feuille PVC-P armée de couleur sable, d'épaisseur 1,5 mm, de
même nature et ayant les mêmes performances que la feuille MEPFLEX 15. Elle comporte un surfaçage structuré ;
: 0,9 kg/dm3
Soudeuse automatique à air chaud
Les caractéristiques courantes des appareils et les conditions d'emploi
sont en moyenne les suivantes :
 Température de sortie réglable de 20 à 650 °C en continu ;
 Vitesse d'avance réglable de 0,5 à 12 m/min ;
 Débit d'air chaud : 400 à 600 litres/min ;
Elle est utilisée pour l'exécution des points particuliers en rive et en
tête de relevés.
 Puissance : 230 V – 4 600 W ;
Elle est constituée d'une feuille en acier galvanisé de 0,60 mm sur
laquelle est colaminée une feuille de PVC plastifiée de 0,8 mm compatible avec la feuille MEP-FLEX.
 Marques : LEISTER Variant T1, LEISTER Varimat V2, SIEVERT TW
5000, LARON.
Caractéristiques de la tôle colaminée :
 Poids : 22,5 kg.
 Largeur : 1 m ;
 Longueur : 2 ou 3 m ;
 Masse surfacique : environ 5,5 kg/m2 ;
- face supérieure : grise,
- face inférieure : laqué gris ;
 Emballage : palette de 100 tôles.
Ces tôles colaminées peuvent être aisément pliées. Dans le cas de
bacs en acier, les bandes de solins ou de rives sont fixées sur les
costières en acier, conformément à la norme NF DTU 43.3 et au Fascicule du CSTB 3502 d’avril 2004.
Les jonctions entre deux tôles plastées MEP-FLEX se font de la façon
plastées positionnées bord à bord avec un espacement entre
tôles de 3 mm environ ;
Soudeuse manuelle à air chaud à double
 Température de sortie réglable en continu de 20 à 700 °C maxi ;
 Débit d'air chaud : 50 à 230 litres/min. à 30 mbar de pression ;
 Puissance : 230 V – 1 600 W ;
 Poids : 1,350 kg ;
 Marques : LEISTER triac (S, ST ou PID), SIEVERT TH 1650, RION.
Solvant PVC MEP-FLEX pour soudure à froid
Solvant à base de tétrahydrofuranne (THF), servant à réaliser la soudure à froid des lés.
Le solvant PVC MEP-FLEX est appliqué sur les surfaces à assembler au
moyen d'un pinceau plat.
Rouleaux de pression en téflon de 40 mm de largeur, sur monture
PVC liquide MEP-FLEX
 PVC en solution dans du tétrahydrofuranne ;
 Densité : 1 ;
 Produit inflammable, étiquetage conforme à la réglementation européenne ;
 Rapports d'essais du CSTC :
- n° CAR 5025/1 du 17/05/2005 : fixations en lisière,
- n° CAR 5025/2 du 17/05/2005 : fixations en lignes intermédiaires
et bande de pontage,
- n° CAR 9245/1 du 20/10/2009 : avec fixations Etancoplast HP 82
x 40 ;
 Rapports d'essais du CSTB :
 Utilisé pour la protection éventuelle des bords apparents des jonctions des lés ;
- rapport n° TO04011 du 13/07/2004 : caractéristiques mécaniques
selon normes européennes,
 Mis en œuvre avec flacon applicateur 500 ml PVC liquide MEP-FLEX.
- rapport n° TO05-018 du 31/03/2005 : joint de dilatation selon
Guide technique du Groupe Spécialisé 24 mars 1982,
Décapant colle MEP-FLEX
(BOSTIK – Décapant SANIPLAS)
Solvant cétonique de nettoyage du métal, des feuilles et du matériel.
Attelages de fixations
Les attelages sont définis au tableau 3.
D’autres attelages de fixations avec plaquette métallique titulaires
d’Agrément Technique Européen délivré suivant le guide ETAG 006
modifié en 2012, peuvent être utilisés. Le PKft de ces attelages est
donné dans les fiches techniques du fabricant.
L’attelage de fixation avec fût plastique Etancoplast HP 82 x 40 est
conforme à son ATE.
- procès-verbal n° RS05-198 du 3/02/1998 d’un système de toiture
par rapport au danger d’incendie résultant d’un feu extérieur,
classement BROOF(t3) pour le système composé des éléments suivants : un support isolant en laine de roche d’épaisseur minimum
40 mm et de masse volumique minimum 150 kg/m3, tout support
en acier profilé et non perforé ou tout support continu non combustible d’une épaisseur  10 mm, pente 0 à 10 ° ;
 Rapport d’essai du WFG :
- rapport n° 13952B du 21/12/2009 d’un système de toiture par
rapport au danger d’incendie résultant d’un feu extérieur, classement BROOF(t3) pour le système composé des éléments suivants :
un support isolant en PSE d’épaisseur 120 mm et de masse volumique 21 kg/m3, sur TAN ou tout support continu non combustible d’une épaisseur ≥ 10 mm, pente 0 à 10 ° ;
 Compte-rendu d’essai n° 44/04 du 14 décembre 2004 du laboratoire
Meple SA, détermination du coefficient de température Ct ;
C1. Données Environnementales et Sanitaires (1)
Le procédé ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés.
C2. Références de chantier
Le procédé Mep-Flex FM est utilisé en France depuis 2000 et a fait
l'objet de plus de 2 400 000 m2 de références.
(1) Les FDES ne sont pas visées par l’AVIS.
Annexe A – Règles d’adaptation à d’autres éléments porteurs dans le cas de travaux neufs
et dans le cas de travaux de réfection pour attelage métallique
A.1 – Définitions
Le procédé a été évalué au caisson au vent sur T.A.N. à plage pleine de 0,75 mm d’épaisseur avec le système de référence suivant :
Vis métallique IR2 Ø 4,8 mm + plaquette métallique IR 82 mm x 40 mm x 1 mm de la Société SFS Intec à Valence ;
De Pkft = 1 320 N suivant la norme NF P 30-313 dans élément porteur acier 0,75 mm.
: nouveau système correspondant au système à évaluer.
: fiche technique du fabricant décrivant l’attelage de fixation mécanique.
: résistance caractéristique à l'arrachement de l’attelage de fixation mécanique
(ensemble élément de liaison + plaquette) déterminée selon la norme NF P 30-313
: densité de fixation en u/m2.
: nuance de l'acier support.
: épaisseur du support.
: résistance caractéristique à retenir pour la fixation du nouveau système.
: système de référence déterminé à la chambre hypobare.
Wadmsr
: charge admissible de calcul du système de référence Wadmsr =558 N
: résistance à l’arrachement de l’attelage du système de référence :
Pksr = 1 320 N
: classe de résistance à la compression d’un béton de granulats courants.
: charge limite d’un ancrage dans le béton.
: masse volumique du béton.
A.2 - Domaine de validité des adaptations
 Densité de fixations Dns  3 fixations /m2 ;
 Espacement entre axes des fixations d'une même rangée  18 cm ;
 Espacement entre axes de fixations d'une même rangée  2 fois l’entraxe des nervures des tôles.
A.3 - Exigences générales
Il est rappelé que, en conformité aux normes P 84 série 200, référence DTU de la série 43, l'utilisation dans le nouveau système « ns » de plaquettes différentes de celles du système de référence « sr » est possible aux conditions suivantes :
 Les plaquettes sont admises avec leur Pkft ;
 L'épaisseur et la nuance d'acier sont  à celles de référence ;
 Les dimensions respectent les conditions suivantes :
si la plaquette du « ns » est ronde, son  doit être ≥ à la diagonale de plaquette du système de référence,
si la plaquette est carrée ou oblongue, ses dimensions doivent être ≥ aux dimensions de la plaquette du système de référence.
A.4 - Exigences générales
Les tableaux A1 et A2 donnent, en fonction de l'élément porteur du nouveau système :
 Les caractéristiques exigées du nouvel élément porteur ;
 La résistance à la corrosion exigée pour l'attelage de fixation (élément de liaison (vis, rivets) + plaquettes métalliques ) par référence au eCahier du CSTB 3563 ;
 La résistance caractéristique à retenir pour le calcul corrigé des densités de fixations (Dns).
A.5 - Détermination de la densité de fixations Dns du nouveau système
La valeur Rns à retenir est donnée par les tableaux A1 et A2, les règles d'adaptation sont les suivantes :
 Si Rns  Pksr, alors Wadmns = Wadmsr ;
 Si Rns  < Pksr, alors Wadmns = Wadmsr  Rns/Pksr.
Dns (densité corrigée du nouveau système) = pression de vent / Wadmns, avec pression de vent calculée en fonction de la zone, du site, hauteur
du bâtiment, forme du versant, zone de toiture (partie courante, rive et angle).
Tableau A1 – Règles d'adaptation dans le cas de travaux neufs
ens  eft
Ans  Aft
ns  ft
CRns  CRft
Vis  6,3 mini
Vis  4,8 mini
à pas spécial
Vis, cheville ou
clou à friction
Rivet  4,8 mini
complet (3) sur
locaux à faible
15 cycles avec
surface rouille
 15 % (9)
austénitique (10)
Pk minimal (daN)
crevée (4)
Valeur de Rns
Pkft (5)
Cheville à
clou déporté
0,9 Pkft (6) (7)
(Pkft ou Qft) (7) (8)
Pkft (7)
1. Rivet conforme au NF DTU 43.3 avec clou acier et corps de rivet et entretoise alu.
2. Classes d'hygrométrie selon les normes NF P 84 série 200 (réf. DTU série 43).
3. Certains panneaux isolants (p.e. mousse phénolique-Résol) présentent des exigences particulières, cf. Document Technique d’Application
4. Le système de référence peut avoir utilisé une tôle pleine.
5. La valeur de Pk à retenir correspond au positionnement de la fixation le plus défavorable.
6. La valeur de Pk à retenir correspond à un Pk obtenu avec la fixation à une charge n’entraînant pas un déplacement de la fixation > 1 mm.
7. La profondeur d'ancrage des fixations du nouveau système doit être au moins égale à celle indiquée dans la fiche technique de la fixation.
8. Pk est la résistance au déboutonnage fixation/plaquette. Q est la charge limite de service correspondant à une charge n’entraînant pas un
déplacement de la fixation  2 mm ; le dispositif de fixation doit permettre ce déplacement de 2 mm sans désaffleurement de la tête de fixation.
La connaissance des deux valeurs est nécessaire : si la valeur Qft est supérieure à la résistance caractéristique Pkft indiquée dans la fiche
technique de la fixation, la valeur à retenir est celle de la fiche technique (Pkft).
9. Attelages complets présentant une surface de rouille  15 % à l’issue des 15 cycles de corrosion conformément au § 5.3.7.1 de l’ETAG 006.
10. Acier inoxydable austénitique 1.4301, 1.4302, 1.4306, 1.4401 ou 1.4404 conformément à la norme EN 10088.
Tableau A2 – Règles d'adaptation dans le cas de travaux de réfection
perforée ( )
crevée ( )
ns
Pk réel (7)
0,7 Pk réel (6) (7)
(Pkft ou Qréel) (7) (8)
3. Certains panneaux isolants (p.e. mousse phénolique-Résol) présentent des exigences particulières, cf. Document Technique d’Application particulier.
7. Le Pkréel ou Qréel s'évalue par mesures in situ selon le protocole d'essai de l’annexe 4 (selon e-cahier du CSTB 3563) :
– les essais sont effectués par zones différenciées susceptibles de conduire à des résultats homogènes (même activité dans le local sous-jacent,
mêmes constitution et état de la toiture) ;
– chaque zone fait l'objet d'un minimum de 15 essais et d'un rapport d'essai distinct.
La profondeur d'ancrage des fixations du nouveau système à la mise en œuvre doit être au moins égale à celle des essais préparatoires in situ.
8. Pk est la résistance au déboutonnage fixation/plaquette. Q est la charge limite de service. La connaissance des deux valeurs est nécessaire : si
la valeur issue des essais sur chantier Qréel est supérieure à celle indiquée dans la fiche technique de la fixation Pkft, la valeur à retenir est celle de
la fiche technique (Pkft).
Annexe B – Attelage vis métallique et plaquette avec fût plastique ETANCOPLAST HP 82 x 40
Les règles d’adaptation des plaquettes avec fût plastique ne sont pas admises. Le procédé a été évalué au caisson au vent sur T.A.N. à plage
pleine de 0,75 mm d’épaisseur avec le système de référence suivant :
 Vis métallique EGB 2C 4,8xL + plaquette avec fût plastique ETANCOPLAST HP 82 x 40 x 3 mm de la Société LR Étanco, au Pecq ;
 De Pkft = 1 350 N suivant la norme NF P 30-313 dans élément porteur acier 0,75 mm.
Schéma de l’attelage
Description de l’attelage
vis métallique avec plaquette à fût plastique
Vis en acier au carbone cémenté
Composition EGB 2C
Diamètre de 4,8 mm, longueur L et avec tête
trompette Ø 8,5 mm.
Protection à la corrosion Supracoat.
HP 82 ×40 mm
Plaquette en polyamide PA6 à tête oblongue
82 × 40 mm, corps Ø 13 mm,
longueur [50, 100, 150, 200 mm]
15 cycles Kesternich
rotation de la tête de fixation
≤ ¼ tour après 500 cycles
≤ ½ tour après 500 cycles
après 900 cycles
mécanique/ fragilité de la
hauteur de chute état neuf
hauteur de chute état vieilli
(28 jours à 80 °C) 2,2 m
NF P 30-317
Tableau 1 – Conditions d'utilisation du procédé Mep-Flex FM
avec dalle de
au DTU 20.12)
1%
Isolants thermiques (8) :
- Laine de verre nue (6) (7)
- Laine de roche nue ou parementée sans bitume (6)
- Perlite expansée (fibrée) (3)
- PUR ou PIR parementé sans bitume
- Laine de roche surfacée bitume (6)
- Perlite expansée (fibrée) surfacée bitume (3)
à NF DTU
- PIR parementé sans bitume
panneaux à
à NF P 84208
(DTU 43.5)
Revêtement de base : procédé MEP-FLEX FM
Écran de séparation mécanique (ÉCRAN SM 300)
+ MEP-FLEX 12 ou MEP-FLEX 15
Écran pare-vapeur (2)
+ Isolant (1)
+ Écran de séparation chimique (ÉCRAN SC 200 ou
VOILÉCRAN 100 pour EPS)
Écran de séparation chimique (VOILÉCRAN 100)
Écran de séparation chimique (ÉCRAN SM 300)
Ciment volcanique
Membrane synthétique (5)
(*) Pente ≤ 5 % en zones techniques sur maçonnerie, béton cellulaire et acier, pente ≤ 7 % sur bois.
(1) L’isolant est mis en œuvre conformément à son Document Technique d’Application particulier.
(2) Pare-vapeur selon définition des normes NF P 84 série 200 (DTU série 43) et Fascicule du CSTB 3502 d’avril 2004, ou film polyéthylène
300 m selon tableau 2.
(3) Pour la perlite expansée (fibrée), l'écran de séparation est considéré comme écran anti-poussières (dans le cas de la perlite expansée (fibrée)
non surfacée bitume l'écran anti-poussières est VOILÉCRAN 100).
(4) Pente 1 % minimum sur maçonnerie et béton cellulaire autoclavé.
(5) Sauf dans le cas d’une membrane synthétique avec pare-vapeur polyéthylène (cf. tableau 1 de la norme NF P 84-208, DTU 43.5).
(6) Avec attelages de fixations solides au pas.
(7) Terrasses techniques ou zones techniques exclues.
(8) Terrasses techniques ou zones techniques si le Document Technique de l’Application de l’isolant le permet.
Tableau 2 – Mise en œuvre du pare-vapeur
Hygrométrie et chauffage
Revêtement d’étanchéité apparent autoprotégé
avec EAC MEPS
Pare-vapeur en film
EIF + EAC MEPS
+ MEPS 25
- Soit EIF + MEPS 25 ou
MEPS 25 PV/SPP soudé en
- Soit EIF + TURBO STICK
film PE 300 µm
(cf. § 7.21)
EIF + EAC MEPS + EVAL
- Soit EIF + MEPALU SPP (6)
soudé en plein
EIF + PERFO ARDOISE (2) +
EAC MEPS + EVAL
- Soit EIF + PERFO
SOUDABLE (2) + MEPS 25 ou
- Soit MEPS 25 collé par plots
d'ISOMASTIC (4) joints
soudés (pente  20 %)
EIF + EAC MEPS + MEPS 25
- Soit MEPS 25 cloué, joints
- Soit MEPS 25 soudé en
- Soit ADEROSOL (SR) +
TURBO STICK ALU (7)
n’assurant qu’une partie du
autoclavé armé (1)
Bois et panneaux à
base de bois (1)
cf. NF DTU 43.4
nervurée (T.A.N.)
cf. NF DTU 43.3 et
nervurées grande
portée selon eCahier du CSTB
3537_V2
nervurée perforée
ou crevée
cf. NF DTU 43.3
Pare-vapeur inutile
EAC MEPS (sur plage des
T.A.N.) + MEPS 25 joints
soudé sur 10 cm
- Soit ALBAN ou MEPS BAND
sur les recouvrements
longitudinaux et transversaux
des T.A.N.
- Soit EVALACIER libre (face
alu dessus) avec
recouvrements de 10cm
pontés par bandes rapportées
- Soit MEPS 25 joints soudés
EVALACIER libre (face alu dessus) avec recouvrements de
10cm pontés par bandes rapportées collées
(1) Pontage des joints : cf. paragraphes 3.2 - 3.3 - 3.5.
(2) L’écran perforé est déroulé à recouvrement de 5 à 10 cm. En périphérie de la toiture et autour des émergences, le pare-vapeur est soudé en
plein sur ADEROSOL (SR) sur 50 cm au moins sans cet écran perforé.
(3) TURBO STICK ALU est mis en œuvre sur support béton présentant un fini de surface correspondant à l'aspect régulier des bétons surfacés
selon NF P 10-203 (cf. DTU 20.12). Après mise en œuvre de l'EIF, TURBO STICK ALU est déroulé en retirant le film siliconé de sous-face. Les
recouvrements sur 8 cm sont jointoyés en retirant le galon siliconé pelable et en marouflant soigneusement.
(4) Densité : un plot de colle de 50 g environ tous les 33 cm environ et en quinconce ; consommation : 400 à 500 g/m².
(5) Joints soudés sur 10 cm.
(6) Si l’isolant est collé, MEPALU SPP est remplacé par MEPALU AR SPP.
(7) Sur panneaux dérivés du bois uniquement, avec pontage des joints.
(8) Pare-vapeur posé librement avec recouvrement de 100 mm minimum et assemblé par adhésif double face butyle. Le pare-vapeur est relevé
en périphérie et rabattu sur l’isolant, les angles rentrants sont pliés sans découpe. Le support maçonné doit être à parement soigné, aspect fin et
régulier ; dans le cas contraire, un écran de séparation mécanique est ajouté.
Tableau 3 – Attelages de fixations admis
Valeur du PK
NF P 30-313 ou
Qft (1) (en daN)
Vis métallique EVF 2C  4,8 + Plaquette métallique 82 x 40 R DF (LR ETANCO)
Vis métallique EVF 2C  4,8 + Plaquette métallique 82 x 40 R SC (LR ETANCO)
Vis métallique EVDF 2C  4,8 + Plaquette métallique 82 x 40 R DF (LR ETANCO)
Vis métallique EVDF 2C  4,8 + Plaquette métallique 82 x 40 R SC (LR ETANCO)
Vis métallique EVB DF 2C  4,8 + Plaquette métallique 82 x 40 R DF (LR ETANCO)
Vis métallique EVB DF 2C  4,8 + Plaquette métallique 82 x 40 R SC (LR ETANCO)
Vis métallique EHB DF 2C  4,8 + Plaquette métallique 82 x 40 R DF (LR ETANCO)
Élément porteur en tôles d'acier nervurées pleines
Vis métallique EGB 2C  4,8 + Plaquette avec fût plastique ETANCOPLAST HP 82 x 40 (LR ETANCO)
Rivet PER + Plaquette métallique 82 x 40 R DF (LR ETANCO)
Vis métallique VMS 2C  4,8 + Plaquette métallique 82 x 40 R DF (LR ETANCO)
Vis métallique ISODRILL TT + Plaquette métallique 82 x 40 R DF (LR ETANCO)
Vis métallique ISODRILL TT + Plaquette avec fût plastique ETANCOPLAST HP 82 x 40 (LR ETANCO)
Vis métallique ISODRILL TH DF + Plaquette métallique 82 x 40 R DF (LR ETANCO)
Vis métallique IR2  4,8 + plaquette métallique 82 x 40 (SFS INTEC)
Vis métallique IRF  4,8 + plaquette métallique IRF 82 x 40 (SFS INTEC)
Élément porteur en tôles d'acier nervurées perforées ou crevées (acoustique)
par trou 5
Vis métallique FASTOVIS 3036 DF TF 2C 6,5 + Plaquette métallique 82 x 40 R DF (LR ETANCO)
Vis métallique IFP2-6,7 + Plaquette métallique IRP 82 x 40 (SFS INTEC)
Élément porteur en bois et panneaux à base de bois (3)
Vis métallique MULTIFAST TF  6 + Plaquette métallique 82 x 40 R (LR ETANCO)
Vis métallique IG 6,0 + Plaquette métallique IRD 82 x 40 (SFS INTEC)
Vis métallique IWT 5,0 + Plaquette métallique IRC/W 82 x 40 (SFS INTEC)
Vis métallique BETOFAST TH 3C  6,6 + Plaquette métallique 82 x 40 R (LR ETANCO)
Qft = 246 (7)
Vis métallique BETOFAST TH DF 3C  6,6 + Plaquette métallique 82 x 40 R (LR ETANCO)
Clous à friction NAILFIX CH  4,5 + Plaquette métallique 82 x 40 R SC (LR ETANCO)
Qft = 110 (5)
Élément porteur en béton cellulaire de masse volumique 500 kg/m²
Vis métallique IGR S8 + Plaquette métallique IG8-C 82 x 40 (SFS INTEC)
Élément porteur en maçonnerie (4)
Vis métallique TI 6,3 + Plaquette métallique IRD 82 x 40 (SFS INTEC)
Vis métallique TI 6,3 + Plaquette métallique IF/IGC 82 x 40 (SFS INTEC)
Clous à friction SPIKE DT 6,3 + Plaquette métallique IRD 82 x 40 (SFS INTEC)
(1) Qft = Charge limite de service suivant Annexe 4 de l’e-cahier du CSTB 3563 de juin 2006.
(2) Sur béton cellulaire, en travaux neufs, le Pk doit être minoré par 0,9 pour définir le Wadmns, ancrage ≥ 60 mm.
Bois conforme à la NF DTU 43.4, épaisseur ≥ 18 mm, type CTBH.
Maçonnerie au sens de la NF P 10-203 (DTU 20.12).
Dans béton C20/25 – ancrage 30 mm.
Dans béton C20/25 – ancrage 25 mm.
Dans béton C20/25 – ancrage 35 mm.
Le Wadmns est à calculer conformément au § A.5 de l’Annexe A.
Tableau 4 – Points singuliers nécessitant une densité de fixations majorée
Largeur concernée
Rives, comprenant le pied de bâtiments surélevés, murs coupe-feu...
1/10ème de la hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 2 m
Intersection de 2 rives
Pourtour des édicules dont la hauteur est > 1 m
et dont l'une des dimensions en plan est > 1 m
Pourtour des autres émergences de dimensions plus petites :
souches, lanterneaux, joints de dilatation, etc.
En pied de relevé
Tableau 5a – Densité des fixations, entraxes des fixations et nombre de lignes de fixations des toitures à versants plans avec membrane MEP-FLEX de largeur 1,50 m, attelage de fixation avec
plaquette métallique, Pkft  1 320 N et Wadmsr = 558 N
Densité Entraxe
Nb de Densité Entraxe Nb de Densité Entraxe Nb de Densité Entraxe Nb de Densité Entraxe Nb de Densité Entraxe Nb de Densité Entraxe Nb de Densité Entraxe Nb de
fixations lignes
Bâtiment fermé - Travaux neufs (TAN et bois - panneaux à base de bois)
Maçonnerie et béton cellulaire : bâtiment fermé - neuf et réfection
TAN et bois - panneaux à base de bois : réfections (sauf dans le cas d'un bâtiment sous protection lourde, voir ci-dessous)
Bâtiment ouvert - Neuf et réfection (TAN et bois - panneaux à base de bois)
* 2 = 2 lignes de fixations (1 en lisière et 1 intermédiaire)
* 3 = 3 lignes de fixations (1 en lisière et 2 intermédiaires)
Tableau 5b – Densité des fixations, entraxes des fixations et nombre de lignes de fixations des toitures à versants courbes avec membrane MEP-FLEX de largeur 1,50 m, attelage de fixation avec
* 4 = 4 lignes de fixations (1 en lisière et 3 intermédiaires)
Tableau 6a – Densité des fixations, entraxes des fixations et nombre de lignes de fixations des toitures à versants plans avec membrane MEP-FLEX de largeur 1,50 m, attelage de fixation avec
fût plastique, Pkft  1 350 N et Wadmsr = 472 N
Tableau 6b – Densité des fixations, entraxes des fixations et nombre de lignes de fixations des toitures à versants courbes avec membrane MEP-FLEX de largeur 1,50 m, attelage de fixation avec
Tableau 7 – Composition spécifiée, présentation et utilisation des feuilles MEP-FLEX
MEP-FLEX
Poids des rouleaux (kg) indicatif
Gris clair, gris anthracite, rouge, vert
Partie courante et relevés
Tableau 8 – Caractéristiques spécifiées des feuilles MEP-FLEX
MEP-FLEX 12
MEP-FLEX 15
Épaisseur VDF
 5 % moyenne
 10 % indiv.
Masse surfacique VDF
1 500  100
1 900  100
 1 200  1 100
Allongement à la rupture VLF
Contrainte de rupture en traction (L x T) VLF
Retrait libre stabilisé après séjour à 80 °C VLF
Résistance à la déchirure amorcée (L x T) VLF
 180  180
Résistance à la déchirure au clou (L x T) VLF
 300  400
Pliage à froid VLF
 - 30
 - 25
Guide UEAtc
 28  2
Pliage à froid après vieillissement 6 mois à 70 °C
: VLF
- chaleur selon EN 1296
- UV selon TR010 (EOTA)
Teneur en plastifiant VLF
état vieilli 2 500 heures à 4 500 Joules
état vieilli 4 semaines à 23 °C
DHC VLF
Taux d’imbrûlés à 850 °C VLF
Absorption d’eau VLF
Capillarité VLF
ISO 3451 1et 5
Résistance au poinçonnement statique VLF
NF P 84-352
Résistance au poinçonnement dynamique VLF
NF P 84-353
Résistance au pelage des soudures VLF
Résistance au pelage des soudures après
vieillissement 1 semaine dans l’eau à 60 °C et
1 mois à 80 °C VLF
Traction sur joint VLF
 1 200 x 1 100
Traction sur joint après vieillissement 1 semaine
dans l’eau à 60 °C et 1 mois à 80 °C VLF
 1 150 x 1 050
Adhésion entre couches VLF
 = 15 000
Résistance au choc VLF
Perméabilité à la vapeur d’eau VLF
Résistance à la diffusion de vapeur VLF
Réaction au feu, euroclasse
Classement de tenue au feu extérieur
Sd ≥ 18
Sd ≥ 22,5
Procès-verbaux n° RS05-198
du 3/02/2006 du CSTB et
n° 13952B du 21/12/2009 (*)
(*) Système classé BROOF(t3) sous conditions (cf. § B du Dossier Technique).
Figure 1 – Principe de Fixation mécanique en lisière
Figure 2 – Principe de fixation mécanique avec bande de pontage
Figure 3 – Fixation en lisière : cas de l’attelage avec fût plastique
Figure 4 – Jonction des lès en partie courante
Figure 5 – Jonction des lès en relevé
Figure 6 – Disposition des jonctions entre lès
Figure 6 bis – Croisements des recouvrements
Figure 6 ter – Vue en coupe de l’angle du lé inférieur
NB : Pare-vapeur lorsque nécessaire
Figure 7 – Fixation mécanique en lisière
Figure 8 – Fixation mécanique avec bande de pontage
Les cotes des relevés doivent être conformes
à celles du Fascicule du CSTB 3502
Figure 9 – Relevés d'étanchéité contre acrotères avec couvertine (TAN)
Figure 10 – Relevés d'étanchéité contre murs avec bande soline bénéficiant d’un Avis Technique
Figure 11 – Relevés d'étanchéité sur costière métallique de lanterneaux
Figure 12 –Relevé d’étanchéité avec tôle plastée (maçonnerie avec isolation)
Figure 13 : Relevés d’étanchéité avec bande de serrage (maçonnerie avec isolation)
Figure 14 – Relevés d'étanchéité avec bande de rive (maçonnerie avec isolation)
NB : Les cotes des relevés doivent être conformes à celles du Fascicule du CSTB 3502
Figure 15 – Relevés d'étanchéité sous couvertine (maçonnerie avec isolation)
Figure 16 – Relevés d'étanchéité dans le cas de réfection (tous supports)
Figure 17 – Principe d'exécution des relevés d'étanchéité > 0,50 m
Figure 18 – Pièces préfabriquées MEP-FLEX (angles)
Figure 19 – Habillage des EEP métalliques
Figure 20 : Habillage des trop-pleins
Figure 21 : Habillage des sorties de ventilation métallique
Figure 22 : Joint de dilatation par double costière métallique
NB : Les cotes des costières doivent être conformes à celles du Fascicule du CSTB 3502
Le joint de dilatation étant étanché, il ne nécessite pas de le remonter
Figure 23 – Joint de dilatation sur costière béton
Figure 24 – Fermeture provisoire de chantier
Figure 25 – Fermeture provisoire de chantier de plus longue durée
Figure 26 - Relevés d’étanchéité avec tôle plastée (maçonnerie sans isolation)
Figure 27 – Relevés d'étanchéité sous couvertine (bois et dérives du bois sans isolation)
Figure 28 - Relevés d’étanchéité < 500 mm avec pare-vapeur Polyéthylène
Figure 28bis - Relevés d’étanchéité ≥ 500 mm avec pare-vapeur Polyéthylène
Figure 29 – Relevés d'étanchéité isolés : cas du pare-vapeur bitumineux
Figure 30 – Relevés d'étanchéité isolés h ≤ 50 cm : cas du pare-vapeur synthétique
fiche-457-590849-GRAND SABOT GSE 500 182 2,5
Plateforme inclinée RPsp
C`est le nombre de médailles remportées par la France en snow
BAC Professionnel Agencement de l`Espace Architectural
C:\Travail\XPress\FT.Alizé.qxd (Page 1)
ITE, Pose fenêtre en applique extérieure
les fixations de ski ultra légères usinées dans la masse, en
Hinscha // Coffre à outils, PVC A80xB50xC50 cm + fixations
E4811 RÊVE - Cuvette suspendue - Materiel plomberie en ligne